(9») 

 himeaux à gaz alignés. Après tes opérations, je les aimante dans une spirale 

 formée de '5'j6 mètres de fil de cuivre, de 2 millimètres de section, en y 

 faisant passer le courant d'une pile ordinairement composée de 12 élé- 

 ments Bunsen. J'ai opéré sur des barreaux à peu près égaux, peu longs 

 (3o centimètres), assez larges et assez épais pour que, étant aimantés à satu- 

 ration, ils constituent des aimants normaux. J'ai montré que, dans ce cas, 

 la force d'arrachement, à l'extrémité, est proportionnelle à la longueur /, 

 de sorte que le quotient de cette force par celte longueur est pour chaque 

 acier une constante qui mesure sa qualité. 



» Il y a deux cas à distinguer : 1° On mesurera la force d'arrachement F 

 pemlant le passage du courant, c'est-à-dire l'aimantation temporaire, celle 

 qu'on observe dans les électro-aimants : elle varie avec l'intensité du cou- 

 rant, avec les dimensions du barreau; mais, si toutes ces choses sont égales, 



Y 



- = H est proportionnel au pouvoir magnétique de la matière employée et 



peut servira le représenter. 2° On mesurera ensuite la force d'arrachement/, 

 après que le courant sera interrompu : force de saturation, indépendante 

 (\c l'intensité primitive du courant, ainsi que de la largeur et de l'épaisseur 



du barreau, mais proportionnelle à l; de sorte que- = A sera, pour un 



même acier, un coefficient invariable, que nous nommerons coefficient de 

 polarité. Il mesure la faculté, non de prendre, mais de garder le magné- 

 tisme. H et A: ne varient point de la même manière; pour le fer doux H 

 est très-grancî, k est nul; pour les aciers trempés, H est moindre et k prend 

 des valeurs d'autant plus grandes que l'aimant est meilleur. 



» Aciers trempés. — Le fer doux ne durcit pas quand on le trempe; 

 mais il en est autrement des aciers : ceux qui sont pauvres en carbone 

 prennent peu de dureté, ceux qui ont une richesse moyenne deviennent 

 élastiques et résistent à la lime ; quant à ceux qu'on a fortement cémentés 

 et qui ont été martelés, ils deviennent fragiles comme le verre et perdent 

 toute solidité : on dit alors qu'ils sont brûlés. Or le fer doux est de toutes les 

 substances celle qui prend le plus grand magnétisme temporaire ; les aciers 

 trempés en reçoivent beaucoup moins, et d'autant moins que l'effet produit 

 sur eux par la trempe a été plus énergique. Il va donc en diminuant depuis 

 le fer doux jusfju'aux aciers les plus riches et les plus durs. Ces derniers se 

 montrent rebelles à l'auiiantation ; on peut dire qu'ils sont analogues au 

 manganèse et au nickel et qu'ils perdent presque entièrement toute faculté 

 magnétique. Pour en donner une idée, je citerai un échantillon d'acier 

 fondu très-dur, qui m'avait été remis par M. Dalifol, un de nos plus habiles 

 fahricanls d'acier. Cet échantillon avait été uiartelé et ensuite recémenté. 



